SÉANCE DU 6 AVRIL 1846. 
430 
En recherchant la densité des diverses parties desséchées à l’air 
libre, on a trouvé des densités comprises entre 1,95 et 2,25 La 
densité des morceaux analysés, desséchés à 100° devient plus 
grande , elle est de 2, 47. 
Dans le tube fermé , la matière donne de l’eau et prend une cou- 
leur sale. 
Au chalumeau, elle fond , mais difficilement, en donnant une 
scorie poreuse , présentant la coloration du cuivre. 
Elle se dissout dans le Sel de phosphore avec les réactions du 
cuivre, mais on a un squelette de silice qui nage dans la perle 
Avec le carbonate de soude on observe les mêmes réactions , et la 
dissolution de la substance n’est pas complète. 
Elle s’attaque avec facilité , même par l’acide acétique , ainsi 
que cela a lieu pour la substance du numéro 2, et on observe un 
dégagement faible d’acide carbonique , dû à la présence d’un peu 
de carbonate de chaux . 
De même que les deux substances précédentes, elle est décom- 
posée par le carbonate d’ammoniaque, qui dissout l’oxyde de cui- 
vre ; de plus , après calcination , elle devient , comme elle , inatta- 
quable ou très difficilement attaquable par les acides. Ce dernier 
fait montre bien que , dans tous ces produits de la première caté- 
gorie , l’oxyde de cuivre entre à l’état de combinaison et non pas 
simplement à l’état de mélange. 
Pour l’exécution des analyses qui sont consignées dans le ta- 
bleau suivant, on a procédé d’après la marche ordinaire: l’eau 
était dosée par calcination ; on dissolvait la matière dans l’acide 
liydrochlorique , et l’on séparait le cuivre de l’alumine par l’I îy — 
drogène sulfuré ; il était ensuite dosé à l’état d’oxyde après avoir 
été précipité par la potasse. 
I. Sain 
t-Marcel. 
II. Temperino 
III. Tempevino. 
]o 
2° 
1° 
2° 
Silice ..... 
13,2 
10,1 
35,7 
20,2 
Alumine .... 
14,2 
14,8 
17,5 
19,6 
Oxyde de cuivre. 
» 
35,8 
14,8 
28,00 
Eau. .... 
» 
35,7 
28,0 
32,3 
Oxyde d’antimoine. 
» 
2,00 
» 
» 
Alcali. .... 
» 
» 
trace 
» 
Carbonate de chaux. 
» 
» 
2,8 
1,3 
Sulfate de chaux. . 
» 
» 
1,2 
» 
Matière organique . 
» 
0,6 
» 
» 
Si l’on fait abstraction du carbonate et du sulfate de chaux ainsi 
que des diverses substances accidentelles qui sont mélangées, on 
